## SINTESIS KATALIS Fe-ZSM-5 MELALUI VARIASI PREKURSOR DAN METODE PREPARASI
Sintha Soraya Santi, Shanita Agitiya Utama, Achmad Naufal Nuraffandy, Reva Edra Nugraha, Bambang Wahyudi, Silvana Dwi Nurhediana*
Program Studi Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur Jl. Raya Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60249, Indonesia Penulis korespondensi: silvana.dwi.tk@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sifat katalis besi (Fe) pendukung ZSM-5 yang disintesis  dengan  berbagai  metode  yaitu  impregnasi  (IG)  dan  solid  state  ion  exchange  (SSIE)  dan  variasi prekursor Na-ZSM-5, NH 4 -ZSM-5 dan H-ZSM-5. Bubuk katalis yang diperoleh dikarakterisasi dengan analisis dasar x-ray diffraction (XRD) dan Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-Ray (SEM-EDX). Hasil XRD  memperlihatkan  adanya  perbedaan  precursor  menghasilkan  perbedaan  kristalinitas  tetapi  tidak menunjukkan pergeseran puncak. Puncak difraksi yang dihasilkan sesuai dengan standar ZSM-5 pada 2θ = 7,8°,  8,7°,  23,0°,  &  24,0°.  Penerapan  perbedaan  metode  sintesis  menghasilkan  pergeseran  puncak  difraksi yang  menunjukkan  adanya  perubahan  ukuran  partikel.  Hasil  identifikasi  secara  mikroskopis  menunjukkan ZSM-5 termodifikasi logam Fe pada kedua metode terdapat aglomerasi partikel berbentuk struktur prismatik dan memiliki struktur yang lebih rapat dengan ukuran panjang rata-rata yang berbeda yaitu pada Fe-Na-ZSM- 5 (IG) sebesar 968nm, dan Fe-NH 4 -ZSM-5 (IG) sebesar 799nm. Hasil identifikasi distribusi unsur Fe pada pendukung  ZSM-5  menunjukkan  bahwa  prekursor  dengan  kation  NH 4 pada  ZSM-5  memiliki  kandungan  Si lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  ZSM-5  berkation  Na.  Keberadaan  logam  Fe  pada  ZSM-5  menunjukkan persentase yang sangat rendah yaitu 0,26% pada Na-ZSM-5 (IG), 0,27% pada NH 4 -ZSM-5 (IG), 1,21% pada Na-ZSM-5  (SI),  0,81%  pada  NH 4 -ZSM-5  (SI).  Hasil  yang  diperoleh  dapat  menjadi  informasi  dasar  dalam penentuan  jenis  prekursor  awal  antara  Na-ZSM-5,  NH 4 -ZSM-5  dan  H-ZSM-5  serta  metode  preparasi  yang tepat untuk menghasilkan interkoneksi dan penyebaran logam merata dalam mencapai material Fe-ZSM-5.
Kata kunci: katalis; impregnasi; sintesis; solid-state ion exchange; zeolit

## SYNTHESIS OF Fe-ZSM-5 CATALYST BY VARYING PRECURSORES AND PREPARATION METHODS

## Abstract
The purpose of this study was to identify the properties of the ZSM-5 supporting iron (Fe) catalyst which was synthesized by various methods impregnation (IG) and solid state ion exchange (SSIE) and variations of the precursors Na-ZSM-5, NH 4 -ZSM-5 and H-ZSM-5.The catalyst powder obtained was characterized by basic analysis of x-ray diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-Ray (SEM-EDX). XRD results showed that there were differences in precursors resulting in differences in crystallinity but did not show peak shifts. The resulting diffraction peaks were in accordance with the ZSM-5 standard at 2θ = 7.8°, 8.7°,  23.0°,  &24.0°.  The  application  of  different  synthesis  methods  results  in  a  shift  in  the  diffraction  peak which indicates a change in particle size. The results of microscopic identification showed that the Fe-modified ZSM-5 in both methods contained agglomeration of particles in the form of a prismatic structure and had a denser structure with a different average length, namely in Fe-Na-ZSM-5 (IG) of 968 nm, and Fe-NH 4 -ZSM-5 (IG) at 799 nm. The results of the identification of the distribution of Fe elements on the ZSM-5 support showed that the precursor with NH 4 cations in ZSM-5 had a higher Si content than ZSM-5 with Na cations. The presence of Fe metal in ZSM-5 showed a very low percentage, namely 0.26% in Na-ZSM-5 (IG), 0.27% in NH 4 -ZSM-5 (IG), 1.21% in Na-ZSM- 5 (SI), 0.81% in NH 4 -ZSM-5 (SI). The results obtained can be used as fundamental knowledge in determining the type of initial precursor between Na-ZSM-5, NH 4 -ZSM-5 and H-ZSM-5 as well as the appropriate preparation method to produce optimal interconnection and uniform metal distribution in achieving Fe-ZSM-5 material.
Keywords: catalyst; impregnation; synthesis; solid-state ion exchange

## PENDAHULUAN
Logam terdiri dari butiran kristal dengan sifat berbeda  dalam  arah  kristalografi  yang  berbeda. Logam yang sejak awal memiliki beberapa sifat yang berguna  secara  teknis  dan  dapat  diperoleh  dalam jumlah  yang  cukup  adalah:  besi,  tembaga,  seng, timah,  nikel,  aluminium,  magnesium.  Logam  besi relatif  mudah  diperoleh,  tetapi  tambang  bijinya terbatas, sehingga produksi pig iron sangat terbatas. Besi murni kimia (besi atau Fe) tidak cocok sebagai bahan  karena  terlalu  lunak.  Besi  yang  dapat dikerjakan secara teknis selalu merupakan campuran antara besi (Fe) dengan karbon (C) dan unsur lainnya (Kim et al., 2009).
Zeolit  merupakan  adsorben  alternatif  dengan kapasitas  adsorpsi  yang  tinggi  karena  memiliki banyak  pori  dan  kapasitas  tukar  kation  yang  tinggi dan  dapat  diunakan  dalam  rentang  temperatur  yang luas,  sehingga  sangat  cocok  digunakan  sebagai adsorben.  Beberapa  sifat  zeolit  adalah  dehidrasi, adsorpsi,  penukar  ion,  kaalis  dan  separator.  Sifat zeolit sebagai filter adsorptif dan molekuler dimung- kinkan  karena  struktur  zeolit  mampu  menyerap sejumlah besar molekul yang lebih kecil atau sesuai dengan  ukuran  rongga  (Heymans  et  al.,  2011). Menurut  Hammond,  dkk.,  (2013)  zeolit  yang mengandung  tembaga  dan  besi  merupakan  katalis yang efisien untuk proses satu langkah tersebut. Besi dapat ditetapkan sebagai katalitik aktif dan sifat pasti dari zeolit ini (Hammond, Dimitratos, Jenkins, et al., 2013).
Zeolit  juga  telah  dikembangkan  menjadi beberapa  tipe  yang  berbeda,  seperti  ZSM-5.  ZSM-5 merupakan salah satu zeolit dengan rumus umumnya Na n (AlO 2 ) n (SiO 2 ) 96-n .16H 2 O,  dan  rasio  Si/Al  berva- riasi  dari  10  hingga  ratusan  dan  biasanya  disintesis dengan menggunakan kation Na + sebagai counter ion framework yang bermuatan negatif. Ion Na + ini dapat ditukar dengan kation lain yang dapat masuk kedalam pori  selama  modifikasi  zeolit  (Widayat  and  Annisa, 2017).
Zeolit sering digunakan sebagai katalis karena mengandung  komponen  penting  yang  tidak  terdapat pada  katalis  amorf  konvensional.  Zeolit  memiliki struktur berongga dan biasanya rongga ini diisi oleh air dan kation yang dapat ditukar dengan ukuran pori yang  tetap.  Oleh  karena  itu,  zeolit  dapat  digunakan sebagai  filter,  penukar  ion,  bahan  penyerap  dan katalis.  Dengan  demikian,  secara  langsung  zeolit digunakan  untuk  adsorpsi  limbah  (Liu  et  al.,  2017). Selektivitas  bentuk  pada  zeolit  didasarkan  pada interaksi reaktan dengan sistem pori yang terdefinisi dengan baik.
Faktor  penting  yang  mempengaruhi  reaksi katalis  bifungsional  tersebut  adalah  lokasi  logam, ukuran  partikel,  dan  interaksi  dukungan  logam dengan  jalur  interaksi.  Fungsi  ganda  katalis  zeolit yang didoping logam dapat meningkatkan selektifitas
produk pada suatu reaksi penting seperti isomerisasi, oksidasi langsung dan hidrogenasi yang dapat meng- hasilkan produk bernilai lebih. Hal ini menunjukkan modifikasi lebih pada zeolit dapat dilakukan seperti: substitusi  isomorfik  dan doping dengan  logam. Beberapa  karakteristik  dapat  dioptimalkan  melalui penambahan logam adalah penambahan luas permu- kaan,  pori-pori  zeolit,  dan  keasamannya.  Secara umum,  metode  penambahan  logam  pada  zeolit didasarkan pada metode hidrotermal, pertukaran ion solid-state , dan impregnasi (Krisnandi et al., 2015). Penggunaan ZSM-5 sebagai pendukung untuk keterikatan dengan logam Fe telah diketahui dengan baik. Namun, ZSM-5 yang pada dasarnya terdapat ion Na + didalamnya dapat diganti dengan H + dan NH 4+ . Kefektifan antara tiga prekursor dalam mengikat ion besi masih belum dijumpai pada literatur. Oleh karena itu,  analisis  perbedaan  prekursor  ZSM-5  dengan perbedaan teknik preparasi yaitu pertukaran ion solid- state dan impregnasi perlu untuk dikaji dengan baik sebagai sumber informasi dalam sintesis material Fe- ZSM-5. Serbuk material berbasis zeolit termodifikasi dengan ion  besi yang diperoleh  akan dikarakterisasi susunan  serta  struktur  secara  kimia  menggunakan difraksi  sinar-X  (XRD),  serta  morfologi  dan penyebaran ion besi menggunakan scanning electron microscope-energy dispersive X-Ray (SEM-EDX).

## METODE PENELITIAN

## Bahan
Bahan baku yang digunakan adalah zeolit (Na- ZSM-5)  sebagai  bahan  awal  yang  disintesis  melalui metode yang diterapkan sebelumnya (Nugraha dkk., 2021),  besi  (III)  nitrat  nonahidrat  (Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O) (diperoleh dari pemasok yaitu Sigma Aldrich, dengan kemurnian  ≥99,95%),  amonium  asetat  (C 2 H 7 NO 2 ) (Sigma Aldrich, ≥99%), dan aquadest (H 2 O).

## Alat
Secara detail, rangkaian alat penambahan Fe di zeolit  melalui  metode  preparasi  SSIE  ditunjukkan pada Gambar 1.
Prosedur
Pembuatan  NH 4 -ZSM5  dan  H-ZSM-5  dari  Na- ZSM5
Na-ZSM5  yang  digunakan  didapatkan  dari penelitian  sebelumnya  yaitu  oleh  Nugraha  dkk., (2021).  Bubuk  Na-ZSM-5  hierarki  yang  diperoleh berwujud padat bubuk halus berwarna putih. Langkah yang pertama yaitu dengan cara mengubah prekursor Na-ZSM-5  menjadi  NH 4 -ZSM-5  menggunakan metode ion exchange dengan proses reflux. Preparasi awal  dilakukan  dengan  pengadukan  Na-ZSM-5 dengan  ammonium  asetat.  Kemudian  proses  refluks dengan  temperatur  80°C  selama  3  jam  dan  diaduk secara  simultan.  Selanjutnya  proses  penyaringan menggunakan  kertas  saring  setelah  itu  dikeringkan dengan  oven  pada  suhu  60°C  selama  5  jam.  Bubuk NH 4 -ZSM-5 yang diperoleh diubah menjadi H-ZSM- 5 melalui tahapan kalsinasi menggunakan alat tubular furnace dengan suhu 550°C selama 5 jam.

## Pembuatan Fe-ZSM-5
Prosedur  pembuatan  menggunakan  metode Solid State Ion Exchange (SSIE) yang merujuk pada penelitian  Hammond  dkk.,  (2013)  (Hammond, Dimitratos,  Lopez-Sanchez,  et  al.,  2013)  diawali dengan  pembuatan  larutan  induk  logam  Fe  melalui pengenceran  hingga  diperoleh  larutan  Fe  dengan konsentrasi  0,034M.  Proses  pelarutan  melalui penambahan  zeolit  (1,95g,  NH 4 -ZSM-5  atau  Na- ZSM-5)  ke  dalam  larutan  aquades,  kemudian ditambah  3,613  mL  larutan  Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O  yang sebelumnya  telah  diencerkan.  Proses  pengadukan larutan  dilakukan  bersamaan  dengan  proses  reflux untuk  menjaga  tidak  adanya  endapan  saat  proses reflux  dilakukan  menggunakan  magnetic  stirrer, sedangkan  proses  reflux  dilakukan  untuk  penukaran ion. Proses ini dilakukan selama 7 jam dengan suhu 80°C.  Penyaringan  dilakukan  menggunakan  kertas saring,  proses  ini  bertujuan  untuk  memisahkan padatan  yang  dihasilkan  dari  proses  pengadukan larutan.  Padatan  yang  dihasilkan  dari  proses sebelumnya,  dikeringkan  dengan  oven  pada  suhu 110°C selama 3 jam untuk mengurangi kandungan air pada  padatan.  Selanjutnya  sampel  bubuk  yang diperoleh  ditimbang.  Selanjutnya,  produk  bubuk dikalsinasi pada suhu 550°C selama 5 jam.
Prosedur  pembuatan  menggunakan  metode Impregnasi (IG) yang telah dijelaskan pada penelitian (Widayat  and  Annisa,  2017)  diawali  dengan pembuatan  larutan  induk  logam  Fe  melalui pengenceran  hingga  diperoleh  larutan  Fe  dengan konsentrasi  0,034  M.  Proses  pelarutan  melalui penambahan  zeolit  (1,95g,  NH 4 -ZSM-5  atau  Na- ZSM-5)  ke  dalam  larutan  aquades,  kemudian ditambah  3,613  mL  larutan  Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O  yang sebelumnya  telah  diencerkan.  Proses  pengadukan larutan  dilakukan  menggunakan magnetic  stirrer selama  3  jam  hingga  homogen.  Kemudian  disaring untuk  memisahkan  dari  filtratnya.  Padatan  yang
dihasilkan  dari  proses  sebelumnya,  dikeringkan dengan  oven  pada  temperatur  110°C  selama  6  jam agar dapat mengurangi kandungan air dalam padatan. Akhirnya  dikalsinasi  dengan  temperatur  550 o C selama 3 jam.

## Karakterisasi Katalis Fe-ZSM-5
Scanning Electron
Microscope-Energy Dispersive  X-Ray (SEM-EDX)  menggunakan  alat HITACHI  SU  3500  untuk  menganalisis  morfologi dan penyebaran unsur di material katalis. Selanjutnya, X-ray Diffraction (XRD) untuk menge- nali fasa yang diukur pada suhu kamar dengan sumber sinar-X. Analisis XRD pada suhu ruang menggunakan instrumen PANalytical Expert system (tipe  difraktometer:  Xpert  MPD).  Radiasi  sinar-x yang digunakan adalah Cu-Kα dari sumber Cu yang dioperasikan dengan tegangan 40 kV dan arus 30 mA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik NH 4 - ZSM-5 dan H-ZSM-5 Setelah preparasi pendahuluan selesai, dilakukan  karakterisasi  XRD  dan  SEM  untuk mengetahui  struktur  dan  morfologi  kristal  dari berbagai jenis prekursor. Selain itu, analisis menggu- nakan  SEM  yang  dilengkapi  EDX  memberikan informasi pada distribusi ion pada pendukung ZSM- 5.
Analisis  difraksi  sinar  X  (XRD)  yang  telah dilakukan  menunjukkan  bahwa  perbedaan  unsur pusat  dari  Na-ZSM-5,  NH 4 -ZSM-5  dan  H-ZSM-5 terdapat  perbedaan  kristalinitas  tetapi  tidak  adanya pergeseran  puncak.  Puncak  difraksi  yang  dihasilkan sesuai  dengan  standar  ZSM-5  pada  2θ  =  7,8°,  8,7°, 23,0°, dan 24,0° (JCPDS No. 44-0003) dapat dilihat dalam Gambar 2. Hasil menunjukkan bahwa H-ZSM- 5  meniliki  kristalinitas  tertinggi  yang  menunjukkan tingkat tatanan struktural dalam material lebih teratur.

## Karakteristik ZSM-5 Tersubstitusi Logam Fe
ZSM-5  dimodifikasi  dengan  menambahkan 2,5%  berat  Fe/ZSM-5  menggunakan  metode impregnasi  dan  Solid  State  Ion  Exchange  (SSIE) dengan berbagai macam prekursor yaitu Na-ZSM-5, NH4-ZSM-5,  dan  H-ZSM-5.  Setelah  ZSM-5 dimodifikasi,  dilakukan  karakterisasi  difraksi  sinar- X untuk menentukan struktur kristal dan SEM untuk menentukan morfologinya.  Gambar 3 menunjukkan bahwa penambahan 2,5% berat Fe tidak memuncul- kan  puncak  baru,  tetapi  memberikan  pengaruh terhadap  kristalinitas  dari  material.  Pada  perbedaan metode  sintesis  yaitu  impregnasi  (IG)  dengan solid state  ion  exchange (SI)  menunjukkan  adanya pergeseran puncak yang dapat menyebabkan adanya perubahan  ukuran  partikel  yang  dapat  disesuaikan dengan morfologinya.
Gambar 2 . Hasil analisis XRD NH 4 -ZSM-5 dan H- ZSM-5 dibandingkan dengan Na-ZSM5
Analisis  SEM  dilakukan  untuk  mengetahui morfologi  material  dan  sebaran  unsur  serta keberadaan  logam  Fe  pada  ZSM-5.  Hasil  analisis SEM pada metode impregnasi (IG) dan metode Solid State Ion Exchange (SI) material ZSM-5 termodifikasi logam Fe menunjukkan bahwa pada Fe- Na-ZSM-5  dan  Fe-NH 4 -ZSM-5  (Gambar  4  dan  5) menunjukkan morfologi dan bentuk kristal yang tidak jauh  berbeda  dengan  ZSM-5  sebelum  dimodifikasi dengan  logam  Fe  yaitu  adanya  aglomerasi  partikel berbentuk  struktur  prismatik,  namun  pada  ZSM-5 yang dimodifikasi dengan logam Fe memiliki struktur yang lebih rapat.
Gambar 3 . Hasil analisis XRD dengan penambahan berat 2,5%
Fe pada
ZSM-5 menggunakan  metode  impregnasi  (IG)
dan Solid State Ion Exchange (SI)
Menurut Purbaningtyas dkk. (2019) (Purbaningtias et al., 2019) dengan modifikasi zeolit yang  menyebabkan  partikel  padat  kecil  untuk menghubungkan  padatan  yang  lebih  besar.  Pada metode  impregnasi  material  ZSM-5  termodifikasi
logam  Fe  memiliki  ukuran  panjang  rata-rata  yang berbeda  yaitu  pada  Fe-Na-ZSM-5  memiliki  panjang rata-rata  968nm,  sedangkan  untuk  Fe-NH 4 -ZSM-5 memiliki  panjang  rata-rata  799nm,  hal  ini  dapat dilihat seperti yang ditunjukkan Gambar 4 (a) dan (b). Pada Gambar 5 (a) dan (b) merupakan morfologi dari zeolit termodifikasi Fe melalui metode SSIE.
(a) (b)
Gambar  4 .  (a)  Hasil  analisis  SEM  Fe-Na-ZSM-5 (IG); dan (b) Hasil analisis SEM Fe-Na- ZSM-5 (IG)
(a) (b)
Gambar  5 .  (a)  Hasil  analisis  SEM  Fe-Na-ZSM-5 (SSIE); dan (b) Hasil analisis SEM Fe- H-ZSM-5 (SSIE).
Analisis EDX juga dilakukan untuk mengetahui  keberadaan  dan  persebaran  unsur  yang ada  didalam  material  tersebut.  Pada  metode impregnasi  (IG)  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa pada NH 4 -ZSM-5 memiliki kandungan Si lebih tinggi daripada  Na-ZSM-5.  Keberadaan  logam  Fe  tidak menunjukkan  hasil  yang  optimal  karena  memiliki prosentase yang rendah yaitu pada Na-ZSM-5 sebesar 0,26% dan pada NH 4 -ZSM-5 sebesar 0,27%. Kedua persentase  tidak  menunjukkan  hasil  yang  berbeda secara  signifikan,  dapat  dilihat  dalam  Gambar  6  (a) dan (b).
(a)
(b)
Gambar  6 .  (a)  Hasil  analisis  EDX  Fe-Na-ZSM-5
(IG);  dan  (b)  Hasil  analisis  EDX  Fe- NH 4 -ZSM-5 (IG)
(a) (b)
Gambar  7 .  (a)  Hasil  analisa  EDX  Fe-Na-ZSM-5 (SSIE); dan (b) Hasil analisis EDX Fe- NH 4 -ZSM-5 (SSIE
Pada metode solid state ion exchange (SI) hasil analisis  EDX  menunjukkan  bahwa  kandungan  Si dalam NH 4 -ZSM-5 lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan  Si  pada  Na-ZSM-5.  Sedangkan  kebera- daan  logam  Fe  pada  metode  ini  menunjukkan  hasil yang  kurang  optimal,  namun  lebih  tinggi  jika dibandingkan dengan metode  impregnasi yaitu pada
Na-ZSM-5  sebesar  1,21%  dan  pada  NH 4 -ZSM-5 sebesar  0,81%.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dalam Gambar 7 (a) dan (b).

## SIMPULAN
Material ZSM-5 termodifikasi dengan adanya tambahan  ion  besi  sebesar  2,5%  berhasil  dibuat menggunakan teknik preparasi pertukaran ion  solid- state  dan  impregnasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian dapat disimpulkan bahwa pusat ion logam Na, H dan NH 4 pada  ZSM-5  menghasilkan  perbedaan  sifat kristalinitas  yang  menunjukkan  keteraturan  kristal pada material dengan keteraturan tertinggi adalah H- ZSM-5. Perbedaan metode sintesis yaitu impregnasi (IG)  dengan solid  state  ion  exchange (SI) menunjukkan adanya pergeseran puncak yang dapat menyebabkan adanya perubahan ukuran partikel pada material  Fe-ZSM-5.  Hasil  analisis  SEM  material ZSM-5  termodifikasi  logam  Fe  pada  kedua  metode menunjukkan  bahwa  adanya  aglomerasi  partikel berbentuk  struktur  prismatik  dan  memiliki  struktur yang  lebih  rapat.  Hasil  analisis  SEM-EDX menunjukkan  keberadaan  logam  Fe  lebih  banyak ditemukan  pada  Fe-ZSM-5  yang  disintesis  melalui metode preparasi pertukaran ion solid-state.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  penulis  ucapkan  kepada  LPPM Universitas Pembangunan Nasional  “Veteran” Jawa Timur  atas  pendanaan  untuk  penelitian  ini,  Tahun Anggaran  2022  dari  DIPA  UPNVJT  dengan  nomor kontrak SPP/7/UN.63.8/LT/IV/2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Hammond, C., Dimitratos, N., Jenkins, R. L., Lopez- Sanchez,  J.  A.,  Kondrat,  S.  A.,  Hasbi  Ab Rahim,  M.,  Forde,  M.  M.,  Thetford,  A., Taylor,  S.  H.,  Hagen,  H.,  Stangland,  E.  E., Kang, J. H., Moulijn, J. M., Willock, D. J., and Hutchings,  G.  J.  (2013):  Elucidation  and evolution  of  the  active  component  within Cu/Fe/ZSM-5 for catalytic methane oxidation: From  synthesis  to  catalysis,  ACS  Catalysis, 3(4), 689–699. https://doi.org/10.1021/cs3007999
Hammond, C., Dimitratos, N., Lopez-Sanchez, J. A., Jenkins, R. L., Whiting, G., Kondrat, S. A., Ab Rahim,  M.  H.,  Forde,  M.  M.,  Thetford,  A., Hagen,  H.,  Stangland,  E.  E.,  Moulijn,  J.  M., Taylor,  S.  H.,  Willock,  D.  J.,  and  Hutchings, G.  J.  (2013):  Aqueous-phase  methane oxidation  over  Fe-MFI  zeolites;  Promotion through isomorphous framework substitution, ACS Catalysis,
3(8), 1835–1844. https://doi.org/10.1021/cs400288b
Sintha Soraya Santi, Shanita Agitiya Utama, Achmad Naufal Nuraffandy, Reva Edra Nugraha, Bambang Wahyudi, Silvana Dwi Nurherdiana: Sintesis katalis Fe-ZSM-5 melalui variasi prekursor dan metode preparasi
Heymans, N., Alban, B., Moreau, S., and De Weireld, G. (2011): Experimental and theoretical study of the adsorption of pure molecules and binary systems containing methane, carbon monoxide,  carbon  dioxide  and  nitrogen. Application to the syngas generation, Chemical Engineering Science, 66(17), 3850– 3858. https://doi.org/10.1016/j.ces.2011.05.018
Kim,  B.,  Gupta,  S.,  French,  D.,  and  Sakurovs,  R. (2009): Effect of Thermal Treatment on Coke Reactivity  and  Catalytic  Iron  Mineralogy, 53(10), 3694–3702.
Krisnandi,  Y.  K.,  Putra,  B.  A.  P.,  Bahtiar,  M.,
Abdullah,  I.,  and  Howe,  R.  F.  (2015): Partial Oxidation  of  Methane  to  Methanol  over Heterogeneous  Catalyst  Co/ZSM-5,  Procedia Chemistry, 14, 508–515.
Liu, Q., He, P., Qian, X., Fei, Z., Zhang, Z., Chen, X.,
Tang, J., Cui, M., Qiao, X., and Shi, Y. (2017): Enhanced  CO2  Adsorption  Performance  on
Hierarchical  Porous  ZSM-5  Zeolite,  Energy and Fuels, 31(12), 13933–13941.
https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.7b025 43 Nugraha,  R.  E.,  Prasetyoko,  D.,  Asikin-Mijan,  N., Bahruji,  H.,  Suprapto,  S.,  Taufiq-Yap,  Y.  H., and Jalil, A. A. (2021): The effect of structure directing agents on micro/mesopore structures of aluminosilicates from Indonesian kaolin as deoxygenation  catalysts,  Microporous  and Mesoporous Materials, 315(January), 110917. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2021.110 917
Purbaningtias,  T.,  Kurniawati,  P.,  Wiyantoko,  B., Prasetyoko,  D.,  and  Suprapto,  S.  (2019):
Pengaruh Penambahan Surfaktan pada Modifikasi  Material  Alam,  Akta  Kimia Indonesia, 4(2), 118–132.
Widayat, W., and Annisa, A. N. (2017): Synthesis and Characterization  of  ZSM-5  Catalyst  at Different  Temperatures,  IOP  Conference Series:  Materials  Science  and  Engineering, 214(1).https://doi.org/10.1088/1757899X/214 /1/012032